68 Karsten 



der Muffel eines Prohirofens zu verflüclitigen_, bedurfte es einer Zeit von 

 vier Slmiden, obgleich die Muffel ununterbrochen weifsglühend erhalten 

 ward. Diese ziemlich bedeutende Quantität Graphit hinterliefs auf dem 

 Platinblech , auf welchem derselbe ausgebreitet war , um der erliitzten 

 Luft eine gröfsere Oberfläche darzubieten , nur eine Spur von weifser, 

 völlig farbenloser Kieselerde, welche der Wirkung des Aelzkali entgan- 

 gen war. Der Graphit nimmt bei diesem Glühen nach und nach an Um- 

 fang ab und verschwindet ztiletzt, ohne dafs die geringste Flammenbil- 

 dung zu bemerken wäre. AVird der Verbrennungsjirozefs unterbrochen, 

 so zeigt sich zwischen dem schon kalcinirten und dem noch nicht kalci- 

 nirlen Graphit nur der Unterschied, dafs die Blättchen des ersteren, ge- 

 gen das Licht gehalten , an manchen Stellen durchscheinend geworden 

 sind und eine eigen ihümli che fasrige Struktur zeigen , wovon bei dem 

 nicht kalcinirten Graphit nichts zu bemerken ist. 



Mit Salpeter geschmolzen , bringt der Graphit kein lebhaftes 

 Verpuffen hervor , sondern er wird langsam verzehrt und das zurück- 

 gebliebene Salz ohne Rückstand vom Wasser aufgelöset. Schwefel- 

 saures Kali durch Graphit in Schwefelkali umzuändern , hat mir nicht 

 gelingen wollen. 



Der Graphit im grauen Roheisen ist folglich nicht , wofür er ge- 

 halten worden , eine Verbindung von Kohle mit Eisen , sondern ganz 

 reine Kohle, oder die metallische Grundlage derselben. Ob der natür- 

 liche Graphit auch ein reines Kohlenmetall, oder wirklich eine Verbin- 

 dung von Kohle mit Eisen ist, wird noch genauer zu untersuchen seyn. 



Nicht so leicht ist es , die Zusammensetzung der Verbindung zu 

 bestimmen , welche sich beim. Auflösen des weichen Stahls in Säiu-en, 

 entweder in Gestalt von graphitartigen Blättchen abscheidet , oder auch 

 als eine graphitartige Masse zurückbleibt. Nur unter günstigen Umstän- 

 den läfst sie sich, in kleinen Quantitäten, von dem noch niclit aufgelö- 

 seten Stahl trennen, und auch dann ist sie noch mit mehr oder weniger 

 zersetzter Kohle verunreinigt. Obgleich die letzteie durch Atzkali ab- 

 geschieden werden kann , so ist docJi nicht zti behaupten , dafs die Ab- 

 scheidung vollständig erfolgt wäre. Auch die Verminderung des metal- 

 lischen Glanzes , beim Trocknen der auf dem Filtro gesammelten und 

 ausgesüfsten graphitischen Substanz in der Wassersiedhitze , detitet auf 



